108 V. S. M. VAN DER WILLIGEN. LES CONSTANTES 
2. Hématite rouge. 
Il n’était nullement probable que la marche particulière des 
angles d'incidence principale, telle qu’elle avait été mise au jour 
par Vindigo, fût un fait isolé. D’autres substances méritaient 
d’être examinées sous ce rapport, spécialement celles dont il est 
question dans le Mémoire déja cité de M. Dale et dans le Mé- 
moire de M. Haïidinger: Üeber die Kürper- und OÜberflächen-Far- 
ben 1), et qui partagent avec l’indigo la propriété de donner, à 
l’état de poudre et à la lumière diffuse, une couleur toute diffé- 
rente de celle qu’elles présentent en plaques polies et à la lumière 
réfléchie. Malheureusement, parmi ces substances il n’en est qu’un 
petit nombre qu'on peut obtenir en fragments assez grands et 
assez solides pour qu'il soit possible d'y pratiquer une petite 
face polie. 
La première dont je me suis occupé est l’hématite, oxyde de 
fer presque pur, qui, sous forme pulvérulente, constitue une 
matière colorante rouge, tandis qu'à l’état poli il réfléchit une 
lumière d’un gris d’acier. 
Voici les résultats qui ont été trouvés: 
| 
| Azimut de polarisation du Azimut de polarisation du 
| rayon incident w = 75°. rayon incident w = 70°. 
AIR en Re TS Ë 5 
Hématite rouge. Acier. 
I | p Là I | p | k 
| 
he Se l 
B |16,31| 66°— 57’ | 17° 19/ |0,0835) 75°— 51 | 550 13 .0,5240 
(6) | 15,58 67 — 06 | 19 — 16 |0,0937| 76 — 34 | 55 — 34 |0,5309 
D#\14,66| 67 — 15. | 21 — 55 |0,1078|.76 — 19 | 55 — 45. |0,5346 
D |1410! 67 — 55 | 23 — 00 10,1137) 75 — 58 | 55 — 49 0,536 
E 112,57) 67 — 50 | 30 — 55 |0,1568| 75 — 98 | 56 — 34 |0,5518 
Fy | 12,40 | 6%: 47178127 10,1647 | 782790 166 299 |0:5495 
HAL DO GPA Sono 04 mena di sh daim la... 
RLL6 1602490 Br 10,1850 nl dt 5 
Sd Fun dd 7 01 0560] 
@ 1100117066 09 L 41 5 \0,2364 #4i.00 1 57 44 |0768 
= 
| 
| 
*) Berichle der K.K. Akademie der Wissenschaften, 1852, T. VIII, Dr 
